SÉANCE DU 5 AOUT I907. 377 



ment dans des nacelles en magnésie contenues à l'intérieur de tubes en 

 porcelaine parcourus par de l'hydrogène. 



Pour la première, on prenait los, 5 de silicium et 2^^ de platine du chloroplatinate 

 d'ammoniaque ; pour la seconde, on ajoutait lo? de silicium à 1 5?, 5 de l'alliage pré- 

 cédent. Dans les deux cas, on formait deux culols fondus présentant chacun un poids 

 inférieur de quelques grammes à celui de leurs mélanges respectifs et renfermant, le 

 premier, i4 pour 100 de silicium libre et, le second, 48 pour loo. Après traitements 

 par la potasse, les siliciures ne s'isolaient qu'en les dépouillant d'une couche de silice 

 par l'acide fluorhydriqiie étendu. Les deux corps, attaqués par l'eau régale, la silice 

 insolubilisée et le chlorure de platine de la reprise transformé par l'hydrogène sul- 

 furé en sulfure calciné révélaient la formule Si Pt. 



Notre cahier de laboratoire nous met en mesure de répondre à certaines 

 questions non élucidées par les deux auteurs précédents. 



Valuminiam (i5s), chaufTé avec ce siliciure de platine (45,5), fournit un culot à 

 aspect d'aluminium qui, épuisé par une solution chlorhydrique à 10 pour 100 capable 

 de lui enlever la totalité de ce dernier métal, abandonne un résidu dans lequel 91,20 

 pour 100 du silicium contenu dans le siliciiiie de platine sont devenus libres. Après 

 les avoir enlevés par une solution ménagée de potasse, l'attaque par l'eau régale du 

 nouveau résidu n'y révèle plus qu'environ i,5 pour 100 de silicium combiné, le reste 

 étant constitué par du platine. 



Le cuivre (los), réagissant sur ce même siliciure (i^), produit un lingot à aspect de 

 cuivre que l'acide azotique à 10 pour 100 attaque vivement avec dépôt d'un résidu 

 brun noir renfermant, avec des traces de silicium combiné, 99,48 pour 100 de platine. 



Le siliciure défini SiCu' (12s), mis en action sur SiPt (3s environ), engendre éga- 

 lement un culot gris clair, très cassant, mal attaqué par l'acide azotique à 00 pour 100, 

 qui ne lui enlève que de très faibles traces de cuivre et même par l'eau régale or- 

 dinaire. 



L'eau régale lluoriiydrique, qui le dissout en totalité, y décèle environ : platine : 

 20,60 pour 100; cuivre : 67,20 pour lOO; silicium par différence : 12,20 pour 100. 



Enfin le même siliciure SiCu»(3o8) fondu avec du platine (los) forme un culot gris 

 blanc, assez dur, qui, pulvérisé, se laisse attaquer par la solution d'acide azotique à 

 5 pour too, surtout à chaud, en mettant en évidence un résidu pulvérulent noirâtre, 

 complètement inattaquable par le même réactif, et constitué par deux substances : la 

 première assez légère s'élimine par lévigalion ; la seconde gris clair, beaucoup plus 

 dense, entièrement soluble dans l'eau régale et dont l'analyse amène les chiffres de la 

 formule SiCu-Pt. 



En résumé, 'rappelant notre priorité sur ce point, nous dirons que le 

 siliciure de platine, correspondant à la formule SiPt, se forme par union 

 directe, à condition qu'il y ait excès de silicium; l'aluminium tend à le 



